( 55 9 ) 

 l'hydrogne sur du citrate argentique (prcipit froid pour qu'il ne se 

 forme pas d'acide acouitique), donne une solution qui argent bien, mais 

 qui se dcompose la lumire, ce qui ne permet pas de l'employer. Le 

 nitrite d'argent donne aussi une bonne argenture d'abord, mais sur laquelle 

 influe bientt l'affinit de l'acide nitreux pour le cuivre. 



6. Il nous semble que, dans les bains que nous avons essays, le sel 

 d'ammoniaque n'a d'autre objet que de maintenir l'argent en dissolution, 

 tandis que la facult d'argenter est due tout entire la prsence d'un 

 acide libre avide d'oxygne. Cet acide, effectivement, n'a pas que l'action 

 de dissimuler l'ammoniaque sans attaquer le cuivre, car, si l'on acidifie le bain 

 avec de l'acide sulfurique, il ne donne pas d'argenture. Cependant on peut 

 s'assurer, en agitant de la tournure de cuivre bien dcape avec de l'acide 

 sulfurique tendu, que ce mtal n'est pas sensiblement attaqu, tandis 

 que l'acide sulfureux, dans les mmes conditions, l'attaque trs-sensi- 

 blement. 



7 . Dans les bains que nous avons essays, l'anode de platine donne 

 de meilleurs rsultats que l'anode d'argent. En effet, l'anode d'argent, soit 

 dans ces bains, soit dans ceux de cyanure, ne se dissout pas en proportion 

 de l'argent dpos sur le catode; il s'attaque, en outre, une notable pro- 

 portion d'argent de l'anode, qui se prcipite l'tat de sous-sel. Seule- 

 ment, dans les bains de cyanure, il faut employer l'anode soluble, pour 

 viter le dgagement d'acide cyanhydrique, tandis que le dgagement 

 d'acide sulfureux ou hyposulfureux n'a pas d'inconvnients. 



8. Le dcapage des pices argenter doit varier, suivant la raction 

 du bain, pour obtenir de l'adhrence : le dcapage aux acides donne seul 

 de l'adhrence dans les bains acides; il dtruit, au contraire, l'adhrence 

 dans les bains alcalins. Ceci tient peut-tre la diffrence de l'tat molcu- 

 laire du cuivre lorsqu'il a t dcap au ponc et la potasse, ou lorsqu'il a 

 t dcap dans un bain acide. 



En somme, le bain qui nous a donn les meilleurs rsultats est un 

 mlange 8 degrs de bisulfite et d'hyposulfite acide d'ammoniaque, dans 

 lequel on fait dissoudre de l'oxyde d'argent ou un sel insoluble de cette 

 base, du chlorure par exemple. Plusieurs savants minents, MM. Dumas, 

 Payen, Peligot, Edm. Becquerel, nous ont dj fait l'honneur d'assister 

 des expriences, et ils en ont paru admettre la ralit. 



Ce bain, qui semble obir des conditions toutes diffrentes de celles 

 qui ont t jusqu'ici poses, a, dplus, sur les bains de cyanure un avan- 

 tage notoire, en ce sens, qu'il est tout fait inoffensif pour la sant de ceux 



